[15] Arbeiten aus dem chemischen Labora'orinin der k. k. geol. R.-A. (i31 



VII. Rolipetroleiim. 



Güteidirection Spas. R o h p e t r o 1 e u in von ö t r z e 1 b i c a 

 in Galizien. 



Bis 100° abgehende Destillationsproducte = 4*8 Procent 



„ 150« . . r, ==31-4 „ 



„ 250« „ « „ =46-5 „ 



über 250« „ „ „ = 36 „ 



feste Kohlenwasserstoffe = 14 „ 



kohliger Rückstand = 8-4 „ (0'02«, o Asche) 



Gase, Wasser und Verlust = 3-9 „ 



~~100-0 



John. 



VIII. Roheisen. 



Einsender und 



Kohlen- 

 stoff 

 geb. % 



Graphit 



Sili- 



Kupfer 



Mangan 



Phos- 

 phor 



Schwe- Ana- 



Bezeichnung 



7« 



% 



% 



% 



fei % lytiker 



Blechfabriksgesellschaft 

















Union in Wien: 

















Csetneker Roheisen NrJ 



— 



— 



2-96 



0-060 



1-55 



0-041 



0065 Jolin 



„ ^^2 



— 



— 



1-88 



0165 



0-68 



0-053 



0-053 FoulloD 



„ Nr. 3 



— 



— 



2-63 



0-096 



1-20 



0-112 



0059 „ 



Prinz Philipp Coburg, 



















Wien: 



















Weisses Roheisen ') . 



3-50 



Spur 



0-612 







1-57 



0-117 



0-006 Jolin 



Graues „ 



011 



3-12 



3-52 



0-093 



2-35 



i-iio 



0-018 Foullon 1 



J. Heinzelmann, Chis- 



















nawoda : 



















Weisses Roheisen . . 



3-51 



0-47 



0-47 



0-079 



0-65 



0-860 



0-165 



John 



» )) • • 



— 



— 



0-17 



— 



— 



■ — 



— 



n 



Graues „ . , 



— 



— 



2-26 



— 



— 



— 



— 



)5 



IX. Fabriksproducte. 



J. V. Löbbeck'sche Zinkhütte in Niedzieliska, Galizien. 

 Zink weiss enthält: 



Gliihverlust = 0-29 Procent 



Unlöslicher Rückstand . . . = 0*01 „ 



Zinkoxyd = 99-52 „ 



Schwefelsäure = 0*24 „ 



Chlor . . = Spur 



~l00-06 

 frei von Eisen, Baryt und Kalk. John. 



*) Enthält ausserdem 0-041 Procent Magnesia und 0'023 Procent Kalk. 



